HISTERESE FERROMAGNÉTICA - PDF
Download "HISTERESE FERROMAGNÉTICA"
Walter Sousa Pacheco
1 HISTERESE FERROMAGNÉTICA Introdução Um material magnetizado é descrito pelo seu vetor de magnetização M definido como o momento de dipolo magnético por unidade de volume. M = dm dv (1) De acordo com o comportamento magnético, os materiais podem ser classificados como: paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Há também os materiais classificados como superparamagnéticos, que não serão objetos de estudo dessa aula. Os materiais paramagnéticos possuem elétrons desemparelhados e os dipolos magnéticos não interagem fortemente uns com os outros, de forma que na presença de um campo magnético externo, os dipolos se alinham, provocando um leve aumento na intensidade do campo. Esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. Exemplos de materiais paramagnéticos: alumínio, platina, magnésio, urânio, sódio, etc. O diagmanetismo é observado em materiais cujas moléculas não têm momentos magnéticos permanentes, e quando colocados na presença de um campo magnético externo, seus dipolos magnéticos induzidos se opõem à direção do campo, diminuindo o campo externo. Exemplos de diamagnéticos: bismuto, prata, mercúrio, chumbo, cobre, etc. Nos materiais paramagnéticos e diamagnéticos, a magnetização M é proporcional ao campo aplicado H, ou seja: M = χ H μ 0 (2) onde é a suscetibilidade magnética e µ0 é a permeabilidade magnética do vácuo = (T.m/A). A permeabilidade do material pode ser definida como: μ = (1 + χ)μ 0 (3) Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe 1
2 Nos materiais ferromagnéticos, existe forte interação dos dipolos magnéticos vizinhos produzindo um alinhamento interno em certas regiões chamadas de domínios magnéticos, de forma que mesmo na ausência de um campo magnético externo, os dipolos continuam alinhados como ocorre nos ímãs permanentes. Os materiais ferromagnéticos são empregados em motores, transformadores, eletroímãs, etc. Exemplos de materiais ferromagnéticos: ferro, níquel, cobalto, ligas que contêm esses materiais. Quando um material ferromagnético é submetido a um campo magnético externo, existe um ponto que todos os momentos magnéticos do material estão alinhados ao campo externo, conhecido como magnetização de saturação. Após ter atingido a saturação, um aumento posterior do campo magnético não produz mais nenhum aumento da magnetização M. Quando o campo magnético é reduzido a zero, alguma magnetização persiste. Esse efeito é denominado de histerese; a magnetização e a desmagnetização de um material que possui histerese produzem perda de energia e a temperatura do material aumenta durante o processo. A curva de histerese é própria para cada material e pode ser vista na Figura 1 a seguir. B P 1 B r r H c c H P 3 P 2 Figura 1: Curva de histerese (indução magnética, B, versus campo aplicado). A curva de histerese mostra o gráfico do campo magnético B em função do campo magnético aplicado H. Quando a corrente aumenta gradualmente, a partir de zero, B aumenta de zero seguindo a curva que vai da origem O até o ponto P1 (curva de magnetização). Nas proximidades de P1, a curva se torna horizontal, mostrando que a magnetização está próxima da magnetização de saturação (momentos magnéticos alinhados). A partir da saturação, o campo B só aumenta devido ao aumento do campo aplicado H = µ0ni. Quando o campo Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe 2
3 aplicado H diminui gradualmente a partir do ponto P1, não há uma diminuição correspondente da magnetização. A movimentação das fronteiras dos domínios de um material ferromagnético não é completamente reversível, e parte da magnetização permanece no material mesmo quando o campo aplicado H é reduzido à zero. O valor do campo no ponto r, quando H é nulo, é a magnetização residual Br (ou indução residual). Quando a corrente é invertida, o campo aplicado H tem direção oposta à inicial e o campo magnético B vai diminuindo até zero no ponto c (campo coercitivo HC). Para chegar ao outro ponto de saturação P2, basta aumentar a corrente na direção oposta. O ciclo é completado quando a corrente é diminuída a zero, no ponto P3, e em seguida é aumentada até o ponto P1. A permeabilidade do material ferromagnético pode ser definida da mesma forma que para os materiais paramagnéticos e diamagnéticos, onde ( 1 ), porém como a suscetibilidade magnética é muito pequena 0 nesses materiais, de forma que a permeabilidade µ e a permeabilidade do vácuo µ0 são praticamente iguais. Para o emprego de materiais ferromagnéticos em transformadores, motores ou aplicações em que seja necessário obter o mais elevado campo magnético possível para uma dada corrente, geralmente é utilizado o ferro doce que possui alta permeabilidade magnética e um ciclo de histerese o mais estreito possível (Figura 2a). Para aplicações em ímãs permanentes, o ferro puro é mais adequado, pois apresenta uma curva mais larga (Figura 2b) e consequentemente uma alta magnetização residual e alto campo coercitivo, significando que o mesmo não pode ser facilmente desmagnetizado. (a) (b) Figura 2: Curvas de histerese (a) ciclo de histerese mais estreito ou com menor perda e (b) curva mais larga, possuindo alta magnetização residual. Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe 3
4 Atividade experimental 1. Objetivos O objetivo desta atividade prática é contribuir para a compreensão do efeito da histerese ferromagnética, a partir de medidas em núcleos de ferro sólido e laminado e da determinação da magnetização residual e do campo coercitivo. 2. Materiais e Métodos Os materiais necessários para realização deste experimento são: Bobina de 600 voltas; Núcleos em forma de U de ferro sólido e laminado; Barras de ferro, sólida e laminada; Fonte de tensão elétrica; Cabos; Teslâmetro com detector de campo magnético. Roteiro Experimental: i. Posicione a bobina de forma a envolver um dos lados do núcleo em forma de U e feche o circuito colocando a barra de ferro em cima deste núcleo; ii. Posicione, com bastante cuidado, o sensor do teslâmetro entre o núcleo de ferro em forma de U e a barra de ferro sólida; iii. Zere a fonte e o teslâmetro; iv. Varie a corrente de 0 (zero) a 1,9 A, com passos sempre crescentes de aproximadamente 0,1 A, medindo em cada ponto o campo magnético induzido; v. Diminua o valor da corrente, também com passos de aproximadamente 0,1 A, de 1,9 A até 0 (zero), medindo em cada ponto o campo magnético induzido; vi. Inverta os cabos, para que a corrente seja aplicada em sentido oposto, o que equivalerá a correntes negativas, e varie a corrente de 0 (zero) a 1,9 A, com passos sempre crescentes de aproximadamente 0,1 A, medindo em cada ponto o campo magnético induzido; Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe 4
5 vii. viii. ix. Diminua o valor da corrente, também com passos de aproximadamente 0,1 A, de 1,9 A até 0 (zero), medindo em cada ponto o campo magnético induzido; Inverta os cabos, para que a corrente volte a ser aplicada no sentido positivo, e varie a corrente de 0 (zero) a 1,9 A, com passos sempre crescentes de aproximadamente 0,1 A, medindo em cada ponto o campo magnético induzido; Determine os valores do campo magnético aplicado (H) por meio da equação a seguir: H = n I L i H é dado em A/m e o índice i é igual a s, quando se tratar do núcleo de ferro sólido, ou l, quando se tratar do núcleo de ferro laminar. No experimento realizado por vocês, n = 600 (número de voltas da bobina), Ls= 0,232 m (comprimento médio das linhas de campo no núcleo de ferro sólido) e Ll= 0,244 m (comprimento médio das linhas de campo no núcleo de ferro laminar). x. Troque o tipo do núcleo utilizado e repita os procedimentos dos itens i a ix. Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe 5
6 3. Tabela de Dados Tabela 1: Medidas obtidas com o Núcleo de Ferro Sólido. Campo magnético induzido - Núcleo de Ferro Sólido Corrente positiva Corrente Negativa Corrente positiva (A) (A) (mt) (A/m) (A) (A) (mt) (A/m) (A) (A) (mt) (A/m) 0,0 0,0 0,0 0,1-0,1 0,1 0,2-0,2 0,2 0,3-0,3 0,3 0,4-0,4 0,4 0,5-0,5 0,5 0,6-0,6 0,6 0,7-0,7 0,7 0,8-0,8 0,8 0,9-0,9 0,9 1,0-1,0 1,0 1,1-1,1 1,1 1,2-1,2 1,2 1,3-1,3 1,3 1,4-1,4 1,4 1,5-1,5 1,5 1,6-1,6 1,6 1,7-1,7 1,7 1,8-1,8 1,8 1,9-1,9 1,9 1,8-1,8 1,7-1,7 1,6-1,6 1,5-1,5 1,4-1,4 1,3-1,3 1,2-1,2 1,1-1,1 1,0-1,0 0,9-0,9 0,8-0,8 0,7-0,7 0,6-0,6 0,5-0,5 0,4-0,4 0,3-0,3 0,2-0,2 0,1-0,1 0,0 0,0 Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe 6
7 Tabela 2: Medidas obtidas com o Núcleo de Ferro Laminar. Campo magnético induzido - Núcleo de Ferro Laminar Corrente positiva Corrente Negativa Corrente positiva (A) (A) (mt) (A/m) (A) (A) (mt) (A/m) (A) (A) (mt) (A/m) 0,0 0,0 0,0 0,1-0,1 0,1 0,2-0,2 0,2 0,3-0,3 0,3 0,4-0,4 0,4 0,5-0,5 0,5 0,6-0,6 0,6 0,7-0,7 0,7 0,8-0,8 0,8 0,9-0,9 0,9 1,0-1,0 1,0 1,1-1,1 1,1 1,2-1,2 1,2 1,3-1,3 1,3 1,4-1,4 1,4 1,5-1,5 1,5 1,6-1,6 1,6 1,7-1,7 1,7 1,8-1,8 1,8 1,9-1,9 1,9 1,8-1,8 1,7-1,7 1,6-1,6 1,5-1,5 1,4-1,4 1,3-1,3 1,2-1,2 1,1-1,1 1,0-1,0 0,9-0,9 0,8-0,8 0,7-0,7 0,6-0,6 0,5-0,5 0,4-0,4 0,3-0,3 0,2-0,2 0,1-0,1 0,0 0,0 Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe 7
8 4. Discussão 1. Faça um gráfico de B versus H para cada um dos núcleos (sólido e laminar) e analise o seu comportamento comparando-os com a Figura Nos dois gráficos, determine a magnetização residual e o campo coercitivo, indicados na Figura Para os gráficos anteriores, comente e discuta sobre a diferença de magnetização residual e de campo coercitivo entre os núcleos, explicando o porquê. Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe 8
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Centro de Ciências Exatas e Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica Tecnologia de Materiais Elétricos Aula 7 Materiais magnéticos Material compilado e
Figura Linhas de forças magnéticas em um imã.
Capitulo 2 Magnetismo e Eletromagnetismo 2. Magnetismo e Eletromagnetismo Figura 2-1 - Linhas de forças magnéticas em um imã. A importância do estudo do magnetismo no segmento de elétrica, eletrônica não
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Deartamento Acadêmico de Eletrônica Pós-Graduação em Desen. de Produtos Eletrônicos Conversores Estáticos e Fontes Chaveadas Revisão
Em elétrica cada carga cria em torno de si um campo elétrico, de modo análogo o imã cria um campo magnético, porém num imã não existe um mono-pólo
Magnetismo Em elétrica cada carga cria em torno de si um campo elétrico, de modo análogo o imã cria um campo magnético, porém num imã não existe um mono-pólo assim sempre o imã tem a carga positiva e a
Mapeamento Magnético de Pinturas a Óleo
Mapeamento Magnético de Pinturas a Óleo Aluno: Fabio Zaccaro Scelza Orientador: Paulo Costa Ribeiro Co-orientador: João Manoel Barbosa Pereira Introdução A falsificação e venda de pinturas, apesar de todos
4.3 Medidas da Suscetibilidade AC
4.3 Medidas da Suscetibilidade AC As medidas de suscetibilidade em campo alternado χ AC foram realizadas em campos magnéticos alternados com módulo de 2 Oe e freqüência ω, para as amostras: Hf(Fe 0.8 Cr
CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA DE REJEITOS DE MINERAÇÃO DE FERRO* Ramon Valls Martin 1 Diego Joriro Nazarre 2 Elaine de Oliveira Bulhões 3 Alice Midori Machado Nogueira 4 Resumo A obtenção das propriedades magnéticas